uud die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. 1Q3 



bis zum Schmelzpunkte erhitzt war und sich dann schnell abkühlte, 

 bestand aus 99,54 % Ca C 3 , 0,46 % Ca 0. Schließlich wurde 

 eine andere Probe des künstlichen Carbonats gleich nach beendeter 

 Schmelzung des nahe am Thermoelement hegenden Teils der 

 Beschickung 1 schnell abgekühlt, während der Druck beim Schmelzen 

 115 Atm. betrug. Das Analysenergebnis war 99,13 % Ca G 3 

 0,87 % Ca 0. Aus diesen Bestimmungen geht somit hervor, 

 daß der Schmelzdruck des Calciumcarbonats 

 c a. 110 A t m. beträgt. Eine nachträgliche Kohlensäure- 

 aufnahme während der Abkühlung kann beim fest zusammen- 

 gesinterten bezw. geschmolzenen Produkt mit glatter, wie poliert 

 aussehender Oberfläche als ausgeschlossen betrachtet werden. 

 Zur Analyse wurden die inneren Teile dieses Produkts benutzt. 

 Auch führte ich die Analysen, wie bei allen weiteren Schmelz- 

 proben, gleich nach der Abkühlung aus, um Veränderungen beim 

 Liegen an der Luft zu vermeiden. 



Die Möglichkeit, daß die Zeit zur Einstellung des Gleich- 

 gewichts bei den obigen Versuchen infolge des hohen Drucks nicht 

 ausreichte, ist nicht ausgeschlossen. Wenn man jedoch bedenkt, 

 wie schnell die Dissoziation des Calciumcarbonats bei der erheb- 

 lich niedrigeren Temperatur vor dem Gebläse vor sich geht, so kann 

 ein wesentlicher Unterschied zwischen dem gefundenen Dissoziations- 

 druck von ca. 110 Atm. und dem Gleichgewichtsdruck wohl nicht 

 bestehen. Bei der Erhitzung in komprimierter Kohlensäure läßt 

 sich eine konstante hohe Temperatur der Beschickung kaum 

 lange Zeit innehalten. Außerdem kann für eine genaue Be- 

 stimmung der Gleichgewichtsdrucke wohl nur eine statische Methode 

 mit kleiner Substanzmenge in Betracht kommen. Derartige 

 Messungen fielen zunächst außerhalb des Rahmens der vorliegenden 

 Untersuchung. 



Der Schmelzpunkt des künstlichen Calciumcarbonats 

 von der angegebenen Herkunft beträgt nach einer großen Anzahl 

 von Bestimmungen, die bis höchstens 5° vom Mittelwerte ab- 

 weichen, 1277° (vergl. Tabelle p. 106). Ein etwas höherer Wert 

 wurde mit Isländer Doppelspat erhalten. Diese Kalkspatsorte 

 ist reiner als das beste käufliche Produkt. Nach den äußerst 

 genauen, für die Molekulargewichtsbestimmung des Calciums von 



1 Zur Schmelzung der ganzen Beschickung (auch der oberen, kälteren 

 Teile) muß erheblich höher erhitzt werden. 



